M E S 



OoJ 



Sa pesanteur spécifique varie de 2,o33 à 2,19. Sa dureté 

 est plus considérable que celle de la chaux carbonatée. Ses 

 cristaux n'ont guère plus de deux lignes de diamètre ; ils dé- 

 rivent d'un prisme droit rectangulaire divisible aussi dans le 

 sens de ses pans et des diagonales de ses bases , ce qui donne 

 pour molécule intégrante , le prisme triangulaire à bases rec- 

 tangles isocèles. Leur cassure longitudinale , plus difficile, est 

 un peu lamelleuse. La cassure transversale est toujours vi- 

 treuse. Ces cristaux sont striés quelquefois longitudinalement. 

 Le plus souvent ils sont électriques par la chaleur, et 

 quand ils offrent ce caractère ils présentent ordinairement 

 l'électricité résineuse au sommet qui est engagé dans la gan- 

 gue, et l'électricité vitrée au sommet libre. La vertu électri- 

 que se conserve quelque temps encore après qu'on a chauffé 

 la pierre. La phosphorescence , par le frottement, est encore 

 un caractère de la mésotype. Kennedy cite une variété de 

 mésotype qui donne une traînée de lumière en la touchant 

 avec le doigt dans l'obscurité. 



Lorsque la mésotype est transparente , elle jouit de la 

 propriété de doubler les images. 



Cette substance est ordinairement blanche ou blanc jau- 

 nâtre ; elle est quelquefois rougeâtre ou même jaune ; quel- 

 quefois aussi , lorsqu'elle est en masse ou en globules , l'inté- 

 rieur est nuancé par des zones de ces diverses couleurs. Son 

 éclat est brillant dans les cristaux ; rarement terne. 11 est 

 soyeux ou brillant ou terreux dans les variétés en masses. 



Les diverses analyses qu'on en a faites auroient pu faire 

 établir deux espèces dans la mésotype , si d'ailleurs les autres 

 caractères s'étoient trouvés changés. Par les unes, les chimis- 

 tes ont reconnu de 8 à 10 pour 100 de chaux sans autres al- 

 calis; tandis que par les autres, la chaux s'est trouvée rem- 

 placée par 16 à 17 de soude : du reste , toutes les mésotypes 

 sont essentiellement composées de silice et d'alumine. 



Analyses de diverses variétés de mésotypes. 



Pelletier.. Bergmann. Meyer. Klaproth. Vauqtielin. Smitbsou. Slaproth. 

 Keroè. Feroé. Feroe. F^ioè. Fcroe. Auvergne. iXatrcliihe. 



Silice 5o .... 60 .... 41 .... 44 .... 50,24 .... 49 .... 43,26 



Alumine.... 2.0 .... 18 .... 3i .... 3o .... 29,80 .... 27 .... 24,26 



Chaux 8 .... 16 .... n .... 8 .... 9,46 .... o .... 0,00 



Soude .... o .... o .... o -.., 0,00 .... 17 .... 16 5o 



Peroxyde... o .... o ... o .... 5 ... 0,00 .... .... 1^75 



E^>' 22 .... 4 .... 16 .... 2 .... 10,00 .... 9 .... (j^oo 



Perte...... o .... o .... i .... n .... i,oo .... o .... o 25 



too 100 100 100 100 ro: 



'O.OO 



